578 SÉANCE DU 18 JUIN 1849. 
méthodes connues., et dans tous on a eu soin de rechercher la 
chaux et la magnésie. 
Minerai du mont Carozo. 
Eau de combinaison 11,60 
Résidu insoluble composé en grande partie 
d’argile et d’un peu de silice 1 3,50 
Peroxyde de fer peu manganésien 67,90 
Alumine 2,00 
Magnésie, chaux et perte 5,00 
Total 100,00 
Ce minerai a été essayé par voie sèche de plusieurs manières: 
i°en formant des scories basiques qui auraient pu enlever un 
peu de l’acide phospliorique qu’il contient ; 2° avec du carbonate 
de chaux seulement. Dans le premier cas, on obtenait des scories 
porcelainisées, et dans le second des scories bien vitrifiées, cou- 
leur vert-bouteille. Le rendement a été presque constamment 
de 54 à 57 p. 100 de fonte. Seulement, suivant la manière dont 
on conduisait le feu d’essai, cette fonte est sortie blanchâtre ou 
grise claire. 
Minerai de los Penones. 
Eau de combinaison 8,00 
Résidu insoluble composé d’argile, d’un peu de 
quartz et de mica 28,90 
Peroxyde de fer 57,00 
Alumine 1,60 
Magnésie, chaux et perte 4,50 
Total 100,00 
Traité par voie sèche de la même manière que le précédent, 
les résultats sur les scories ont été identiques. Le rendement 
en fonte a varié dans plusieurs essais de 53,20 p. 100 à 56 de 
fonte qui s’est constamment montrée d’une belle couleur grise 
dans le culot. 
Minerai de la Meda . 
Le minerai de la Meda, envoyé par don Jose-Maria Bravo, 
était en partie calciné ; il faudrait donc le ramener peut-être 
par l’imagination à une teneur en eau de 2 p. 100 plus consi- 
